( 5i8 ) 

 développement successif, ainsi qu'on le voit par les figures suivantes, qu'il 

 suffit d'examiner pour reconnaître que la fusion de la cire, au lieu de com- 

 mencer sur les bords de la rainure, se manifeste tout d'abord, vers le mi- 

 lieu, sur de petites zones triangulaires qui augmentent de largeur et de 



Fig. I. Fig. 2. 



hauteur, lorsque le travail du choc devient plus grand. La fig. 6, en parti- 

 culier, correspond à une charge limite qui se traduit par deux triangles de 

 fusion, opposés par leur sommet commun; en deçà, les deux zones trian- 



Fij. î. Fig. 5. Fig. 6. 



f 



gulaires restent séparées; au delà, elles s'élargiraient d'un rebord qui ré- 

 gnerait sur toute la hauteur de la barre et qui ramènerait l'aire de fusion à 

 la forme ordinaire d'un X. 



» Habitués que nous sommes maintenant à la connexité des deux phé- 

 nomènes, quelle raison plus probante pourrions-nous chercher de l'amin- 

 cissement plus rapide des couches superficielles sous l'action de la panne 

 pendant le forgeage? 



» Calculs de rendement. — Il était intéressant de rechercher, pour ce mode 

 de déformation comme pour les antres (' ), si la température acquise dans la 

 zone de fusion représentait encore la majeure partie du travail du choc; 

 le Tableau suivant ne laisse aucun doute à cet égard et l'on en con- 

 clurait volontiers que le rendement approximatif, calculé comme nous 

 l'avons indiqué précédemment, conserve toujours un chiffre élevé, plus 

 élevé peut-être que celui auquel donnait lieu, dans certains cas, l'emploi 

 des pannes à arêtes vives. 



[') Voir Comjites re/i<fti.<:, i883, ?,' soniestie, page 225. 



